614 
Karl Ritter von Hauer. 
g) Braunkohle aus Gaja in Mähren, gut lufttrocken, gab bei trockener Destil- 
lation und Verbrennung auf 100 Tkeile: 
Asche 8-40) ,,,, P . n , 
Kohle 47-21) 35 61 Coaks ’ 
Flüssigkeit. . 32 - 12 = Ammoniakwasser und Theer, 
Gase 12-27 = Kohlenwasserstoff, Kohlenoxyd und Kohlensäure. 
100 00 
Es entsprechen von dieser Braunkohle im wohl lufttrockenen Zustande: 
11 3 4 Centner = 1 Klafter 30zölligen Fichtenholzes. 
Obige Asche enthält 23*33 % Schwefel in Form von Gyps etc. und ist 
fast frei von Kieselerede. 
hj Braunkohle aus Rietzing beiOedenburg (von Herrn M. Grafen v. Straeh- 
witz), stark lufttrocken, gab durch trockene Destillation und Verbrennung auf 
100 Theile: 
Asche 11 
60-17 Coaks, 
•97) _ 
Kohle 48-20) — 
Flüssigkeit. . . 28 -30 — Ammoniakwasser und Theer. 
Gase 11 ■ SS 
100-00 
Es entsprechen von dieser gut lufttrockenen Braunkohle 1 1 2 / s Ctr. = 1 Klftr. 
3Qzülligen Fichtenholzes. 
i ) Brauneisenstein aus Gaja in Mähren, sandig, enthielt: 
37 '20 Eisenoxyd rnit 26-04 Eisengehalt, 
36-00 Kieselerde als Fand, 
6-80 Wasser nebst Spuren von Mangan. 
100-00 
kJ Brauneisenstein von Austerlitz in Mähren ei gab auf 100 Theile: 
18 Kieselerde, 
68 Eisenoxyd (und Thonerde), 
2 Manganoxyd und Kalkerde, 
12 Wasser als Verlust. 
Töo 
IJ Sandiger Brauneisenstein aus Gaja in Mähren enthielt: 
72 80 Kieselerde, 
18-80 Eisenoxyd, 
8'40 Wasser mit Spuren von Kalkerde und Mangan. 
lötFÖÖ 
mj Sphärosiderit (verwittert) aus Gaja in Mähren, lufttrocken, enthält in 
100 Theilen: 
13-20 Kieselerde, 
49 86 Eisenoxyd mit 34-9 Eisengehalt, 
2-19 kohlensaure Magnesia, 
oder auch: 
13 20 Kieselerde, 
49- 86 Eisenoxyd (nebst Thonerde), 
12-10 Kalkerde, 
21 60 kohlensaure Kalkerde, 
13-14 Wasser und Kohlensäure. 
100-00 
1 • 03 Magnesia, 
23-79 Kohlensäure und Wasser. 
100-00 
n) B auneisenstein von Rohrbach im Graben bei Teruitz: 
4-80 Kieselerde, 
78-00 Eisenoxyd (und Thonerde), 
17-20 Wasser mit Spuren von Kalk und Mangan. 
160 Ti 0 
